142 
Besprechungen. 
nach Verdünnen mit Wasser und Filtrieren beim Waschen mit 
Ammoniak kein schwarzes Filtrat entsteht. 
Ein Beweis dafür, daß die Reaktionsfähigkeit mit Schwefel- 
säure von rein physikalischen Unterschieden oder solchen in der 
Struktur der verschiedenen Kohlenmoleküle abhängt, und nicht 
von Verunreinigungen bedingt wird, die einen mehr oder weniger 
basischen Charakter der betreffenden Kohle veranlassen könnten, 
liegt darin, daß sich auch mit Kalilauge genau dieselbe Reihen- 
folge für die Reaktionsfähigkeit der einzelnen Kohlenarten auf- 
stellen läßt; nur sind die Unterschiede hier nicht so markant wie 
bei Schwefelsäure. 
Für die feinere Differenzierung der amorphen Kohlen hat sich 
dagegen eine Reduktion von Silbernitrat in wässeriger Lösung als 
sehr bequem gezeigt. Sie ist viel leichter und rascher ausführbar 
als die Messung der mittels Hypochlorit gebildeten Kohlensäure oder 
als die Bestimmung der Ausbeute an Mellithsäure nach H. Meyer. 
II. Orientierende Versuche über die Entstehungsbedin- 
gnngen der Kohlenstoff modifikationen. 
A. Abscheidung von Kohle aus Karbiden und 
anderen einfachen Kohlenstoffverbindungen. 
1. Zersetzung von Karbiden mit Schwefel. 
2. Zersetzung von Karbiden mit Metallchloriden. 
Eiseu als Lösungsmittel. 
3. Einwirkung von Karbiden auf .Cyan- und Rhodan- 
verbindungen. 
4. Kohle aus Rhodanat, Ferro cyankalium oder 
Kohlensäure. 
Zusammenfassend läßt sich aus den beschriebenen Reaktionen 
feststellen, daß eine Graphitbildung aus Aluminium- oder Calcium- 
karbid bei Wärmegraden, die tiefer als die bekannten Bildungs- 
temperaturen des Graphits liegen, im allgemeinen mit den ver- 
wendeten Zersetzungsmitteln nicht möglich war. Einzig Schwefel 
und Magnesiumchlorid machen davon eine Ausnahme. Eine Be- 
gründung dafür läßt sich noch nicht angeben; denn die einzige 
Möglichkeit, daß nämlich diese Stoffe in geschmolzenem Zustande 
Lösungsmittel für Kohlenstoff sind, ist nach den im ersten Teil 
über die Angreifbarkeit von Diamant gemachten Beobachtungen 
wenigstens für Magnesiumchlorid ausgeschlossen. 
Trotzdem scheint dieses wie so viele andere Kristallisations- 
vorgänge auch die Graphitbildung zu begünstigen, denn aus Ferro- 
cyankalium entsteht ebenso in Magnesiumchlorid eine stark graphit- 
haltige Kohle. 
Im übrigen ist der Schluß wohl erlaubt, daß ein Druck bis 
zu 400 Atm. die Graphitbildung nicht merklich fördert, denn es 
entstanden in der Bombe nur dann Graphite, wenn die Temperatur 
zum mindesten diejenige von schmelzendem Eisen erreicht hatte ; 
